115 



gesehiebe mit gediegenem Gold iin Werte von 1 bis 8 Dukaten. Nach Bom's 

 Zeugnis (1. c. nach Reuss pag. 85) wurden an den Sazavaufern kleine uad sehr 

 kleine Goldkorner oft mit „magnetischem Eisensande", also mit Magnetitkorncben 

 vergesellschaftet gefunden. 1 ) 



Das Euler Gold hat eine licht goldgelbe Farbe und pflegt oft einen 

 ziemlich hohen Feingehalt aufzuweisen. Lampadius fand in einer Probe von Euler 

 gediegenem Golde: Gold 96-9, Silber 20, Eisen ri%. 2 ) Dieses Gold diirfte meiner 

 Ansiclit nach aus dem Kocourzuge stammen. Prof. Frans kolba aualysierte eine aus 

 dem Karl-Adalberti Bane stammende Probe und erhielt: Gold 9P34, Silber 8-42, 

 Eisen 0-02, Kupfer 012, zusanimen 99-94%. 3 ) 



Zur Beurteilung des Feingehalts des Euler Goldes im allgemeinen sind 

 freilich die zahlreichen Daten sehr wichtig, welche Posepny aus dem Archiv des 

 ehem. Prager Miinzamtes exzerpiert und fiir einzelne Angaben auf Tausendstel um- 

 gerechnet hat. Diese Angaben stellte ich iibersichtlich zusammen und berechnete 

 die Durchschnitts werte, wobei folgendes Resultat erhalten wurde: 



Das Gold aus dem St. Michael's Gange, welches in den Jahren 1577 bis 

 1612 abgeliefert wurde, zeigte einen Feingehalt von 0793 bis 0-934, Durchschnitt 

 aus 23 Daten = 0-926. Durchschnitt fiir den St. Wenzelsgang in den Jahren 1755 

 his 1762 aus 8 Daten 0-912, 1762 bis 1764 aus 3 Daten 0-918, im Jabre 1765 

 0-867. — 



Das Gold des Kocourzuges zeigte in den Jahren 1586 bis 1613 einen Fein- 

 gehalt zwischen 0866 bis 0-930, Durchschnitt aus 16 Daten 0-909. 



Das Gold aus dem Maria-Theresia-Gange hatte in den Jahren 1822 bis 1827 

 einen Feingehalt zwischen 0'899 bis 0936, Durchschnitt aus 7 Daten 0-915; im 



J. 1832 0-890. 



Das aus dem Karl Adalberti-Baue stammende Gold ergab in den Jahren 

 1821—1845 einen Feingehalt zwischen 0-829 bis 0-933, Durchschnitt aus 11 



Daten 0-908. 



Das in dem Fttnfzehnhellerbaue voikommende Gold zeigte im J. 1612 e. 



1(, eing. von 0916. 



Das Radllker Gold ergab in den Jahren 1596 bis 1626 einen Feingehalt 

 zwischen 0-814 bis - 922, ofters iiber 0-854, Durchschnitt aus 9 Daten ist 0-849. 

 In den Jahren 1765 bis 1773 zeigte es einen Feingehalt von 0-828 bis 0-899, 

 durchschn. 0-864. In einigen Jahren findet man fiir das Radllker Gold einen au f fal- 

 ls nd niedrigen Feingehalt verzeichnet, namlich fur d. J. 1562 0-730, fiir 

 d - J. 1601 0650, im J. 1565 sogar nur 0S02 und i. J. 1563 0-103. Falls die letz- 

 teren Angaben die naturlichen Verhaltnisse wiedergeben, so schliesse ich, dass das 

 Weisse Radllker Gold eigentlich Elektrum gewesen, also ein stark silberhaltiges 

 Gold. Damit stimmt auch die Beschreibung dessen iiberein, was man damals unter jenem 

 weissen Golde verstand: „aurum album, argentum esse jurares, nisi pondus et 



') So auch an manchen anderen Statten, vergl. z. B. Zerrener: Anleitung zum Gold- etc. 

 Waschen, Leipzig 1851, pag. XLIII. 



2 ) Jan Svatopluk Presl: Nerostopis, svazek 1, v Praze 1837, pag. 105. 



3 ) Hr. Stolba : cketnickem slozeiii samorodelio zlata u Jilov6ho. Zpravy z teclmicke' 

 Laboratore c. k. 6eske vysok<5 skoly technickd v Praze, IX, 1894, pag. 3-4. 



8* 



